CELEX: 32012R0286
Language: pl
Date: 2012-01-27 00:00:00
Title: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 286/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik I – w celu dodania nazwy nowego włókna tekstylnego – oraz załączniki VIII i IX – w celu dostosowania ich do postępu technicznego – do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych  Tekst mający znaczenie dla EOG

31.3.2012   
            
            
               PL
            
            
               Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
            
            
               L 95/1
            
         ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 286/2012
   z dnia 27 stycznia 2012 r.
   zmieniające załącznik I – w celu dodania nazwy nowego włókna tekstylnego – oraz załączniki VIII i IX – w celu dostosowania ich do postępu technicznego – do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych
   (Tekst mający znaczenie dla EOG)
   KOMISJA EUROPEJSKA,
   uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (1), w szczególności jego art. 21,
   a także mając na uwadze, co następuje:
   
               (1)
            
            
               W rozporządzeniu (UE) nr 1007/2011 ustanowiono przepisy regulujące etykietowanie i znakowanie wyrobów w zakresie zawartości włókien tekstylnych, w celu zapewnienia ochrony interesów konsumentów. Wyroby włókiennicze mogą być udostępnione na rynku Unii, wyłącznie jeżeli są zgodne z przepisami tego rozporządzenia.
            
         
               (2)
            
            
               W rozporządzeniu (UE) nr 1007/2011 zawarty został wymóg podania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także przewidziano w nim kontrole zgodności z informacjami podawanymi na etykiecie przeprowadzane w drodze analiz.
            
         
               (3)
            
            
               W celu dostosowania rozporządzenia (UE) nr 1007/2011 do postępu technicznego, konieczne jest dodanie nazwy włókna „dwuskładnikowe włókno polipropylenowo-poliamidowe” do wykazów nazw włókien tekstylnych znajdujących się w załącznikach I i IX do tego rozporządzenia.
            
         
               (4)
            
            
               W załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 1007/2011 określono jednolite metody analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych.
            
         
               (5)
            
            
               Konieczne jest zatem ustalenie jednolitych metod badawczych dla dwuskładnikowego włókna polipropylenowo-poliamidowego.
            
         
               (6)
            
            
               Dyrektywa 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), zmieniona dyrektywą Komisji 2011/74/EU (3), i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/121/WE (4), zmieniona dyrektywą Komisji 2011/73/EU (5), zawierają nazwę włókna tekstylnego „dwuskładnikowe włókno polipropylenowo-poliamidowe”. Ponieważ dyrektywy 96/73/WE i 2008/121/WE zostały uchylone rozporządzeniem (UE) nr 1007/2011 ze skutkiem od dnia 8 maja 2012 r., konieczne jest włączenie ze skutkiem od tej daty przedmiotowej nazwy włókna tekstylnego do rozporządzenia (UE) nr 1007/2011.
            
         
               (7)
            
            
               Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1007/2011,
            
         PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
   Artykuł 1
   W załącznikach I, VIII i IX do rozporządzenia (WE) nr 1007/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
   Artykuł 2
   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 8 maja 2012 r.
   
      Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
      Sporządzono w Brukseli dnia 27 stycznia 2012 r.
      
         
            W imieniu Komisji
         
         José Manuel BARROSO
         
            Przewodniczący
         
      
   
   
      (1)  Dz.U. L 272 z 18.10.2011, s. 1.
   
      (2)  Dz.U. L 32 z 3.2.1997, s. 1.
   
      (3)  Dz.U. L 198 z 30.7.2011, s. 32.
   
      (4)  Dz.U. L 19 z 23.1.2009, s. 29.
   
      (5)  Dz.U. L 198 z 30.7.2011, s. 30.
   
      ZAŁĄCZNIK
      W załącznikach I, VIII i IX do rozporządzenia (UE) nr 1007/2011 wprowadza się następujące zmiany:
      
                  1)
               
               
                  w załączniku I dodaje się wiersz 49 w brzmieniu:
                  
                              „49
                           
                           
                              dwuskładnikowe włókno polipropylenowo-poliamidowe
                           
                           
                              włókno dwuskładnikowe składające się z osadzonych w matrycy polipropylenowej fibryl (włóknistych struktur) poliamidowych, stanowiących 10–25 % masy włókna”;
                           
                        
            
                  2)
               
               
                  w załączniku VIII rozdział 2 wprowadza się następujące zmiany:
                  
                              a)
                           
                           
                              zestawienie otrzymuje brzmienie:
                              „Zestawienie
                              
                              
                                          Metoda
                                       
                                       
                                          Zakres stosowania (1)
                                          
                                       
                                       
                                          Odczynnik
                                       
                                    
                                          Składnik rozpuszczalny
                                       
                                       
                                          Składnik nierozpuszczalny
                                       
                                    
                                          1.
                                       
                                       
                                          Acetat
                                       
                                       
                                          Niektóre inne włókna
                                       
                                       
                                          Aceton
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          Niektóre włókna białkowe
                                       
                                       
                                          Niektóre inne włókna
                                       
                                       
                                          Podchloryn
                                       
                                    
                                          3.
                                       
                                       
                                          Wiskoza, włókna miedziowe lub niektóre rodzaje modalu
                                       
                                       
                                          Niektóre inne włókna
                                       
                                       
                                          Kwas mrówkowy i chlorek cynku
                                       
                                    
                                          4.
                                       
                                       
                                          Poliamid lub nylon
                                       
                                       
                                          Niektóre inne włókna
                                       
                                       
                                          Kwas mrówkowy 80 % m/m
                                       
                                    
                                          5.
                                       
                                       
                                          Acetat
                                       
                                       
                                          Niektóre inne włókna
                                       
                                       
                                          Alkohol benzylowy
                                       
                                    
                                          6.
                                       
                                       
                                          Triacetat lub polilaktyd
                                       
                                       
                                          Niektóre inne włókna
                                       
                                       
                                          Dwuchlorometan
                                       
                                    
                                          7.
                                       
                                       
                                          Niektóre włókna celulozowe
                                       
                                       
                                          Niektóre inne włókna
                                       
                                       
                                          Kwas siarkowy 75 % m/m
                                       
                                    
                                          8.
                                       
                                       
                                          Akryl, niektóre modakryle lub niektóre włókna chlorowe
                                       
                                       
                                          Niektóre inne włókna
                                       
                                       
                                          Dimetyloformamid
                                       
                                    
                                          9.
                                       
                                       
                                          Niektóre włókna chlorowe
                                       
                                       
                                          Niektóre inne włókna
                                       
                                       
                                          Disiarczek węgla/aceton 55,5/44,5 % v/v
                                       
                                    
                                          10.
                                       
                                       
                                          Acetat
                                       
                                       
                                          Niektóre inne włókna
                                       
                                       
                                          Kwas octowy lodowaty
                                       
                                    
                                          11.
                                       
                                       
                                          Jedwab, poliamid lub nylon
                                       
                                       
                                          Niektóre inne włókna
                                       
                                       
                                          Kwas siarkowy 75 % m/m
                                       
                                    
                                          12.
                                       
                                       
                                          Juta
                                       
                                       
                                          Niektóre włókna pochodzenia zwierzęcego
                                       
                                       
                                          Oznaczanie zawartości azotu
                                       
                                    
                                          13.
                                       
                                       
                                          Polipropylen
                                       
                                       
                                          Niektóre inne włókna
                                       
                                       
                                          Ksylen
                                       
                                    
                                          14.
                                       
                                       
                                          Niektóre włókna
                                       
                                       
                                          Niektóre inne włókna
                                       
                                       
                                          Metoda z zastosowaniem stężonego kwasu siarkowego
                                       
                                    
                                          15.
                                       
                                       
                                          Włókna chlorowe, niektóre modakryle, niektóre elastany, acetaty, triacetaty
                                       
                                       
                                          Niektóre inne włókna
                                       
                                       
                                          Cykloheksanon
                                       
                                    
                                          16.
                                       
                                       
                                          Melamina
                                       
                                       
                                          Niektóre inne włókna
                                       
                                       
                                          Gorący kwas mrówkowy 90 % m/m
                                       
                                    
                        
                              b)
                           
                           
                              punkt 1 ppkt 2 metody nr 1 otrzymuje brzmienie:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), jedwabiem (4), bawełną (5), lnem (7), konopiami (8), jutą (9), manilą (10), ostnicą (11), kokosem (12), żarnowcem (13), ramią (14), sizalem (15), włóknem miedziowym (21), modalem (22), włóknem białkowym (23), wiskozą (25), włóknem akrylowym (26), poliamidem lub nylonem (30), poliestrem (35), polipropylenem (37), elastomultiestrem (45), elastoolefiną (46), melaminą (47) i dwuskładnikowym włóknem polipropylenowo-poliamidowym (49).
                                       
                                    Metody tej nie stosuje się w żadnym wypadku do acetatu zdeacetylowanego powierzchniowo.”;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              punkt 1 ppkt 2 metody nr 2 otrzymuje brzmienie:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          bawełną (5), włóknem miedziowym (21), wiskozą (25), akrylem (26), włóknem chlorowym (27), poliamidem lub nylonem (30), poliestrem (35), polipropylenem (37), elastanem (43), włóknem szklanym (44), elastomultiestrem (45), elastoolefiną (46), melaminą (47) i dwuskładnikowym włóknem polipropylenowo-poliamidowym (49).
                                       
                                    Jeżeli w mieszance występują różne włókna białkowe, to stosując tę metodę, można określić ich całkowitą ilość, ale nie można określić zawartości procentowej każdego z tych włókien oddzielnie.”;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              w metodzie nr 3 wprowadza się następujące zmiany:
                              
                                          (i)
                                       
                                       
                                          tytuł otrzymuje brzmienie:
                                          „WISKOZA, WŁÓKNO MIEDZIOWE LUB NIEKTÓRE TYPY MODALU I NIEKTÓRE INNE WŁÓKNA
                                          
                                          (Metoda z zastosowaniem kwasu mrówkowego i chlorku cynku)”;
                                       
                                    
                                          (ii)
                                       
                                       
                                          punkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      bawełną (5), polipropylenem (37), elastoolefiną (46) i melaminą (47).
                                                   
                                                Jeżeli stwierdzono obecność modalu, należy przeprowadzić wstępne badanie w celu sprawdzenia, czy włókno rozpuszcza się w odczynniku.
                                          Metody tej nie stosuje się do mieszanek, w których bawełna uległa nadmiernej degradacji chemicznej, ani gdy wiskoza lub włókno miedziowe nie są całkowicie rozpuszczalne ze względu na obecność niektórych barwników lub apretur, których nie można całkowicie wyeliminować.”;
                                       
                                    
                                          (iii)
                                       
                                       
                                          punkt 5 otrzymuje brzmienie:
                                          „5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                                          Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem bawełny, dla której »d« wynosi 1,02, i melaminy, dla której »d« wynosi 1,01.”;
                                       
                                    
                        
                              e)
                           
                           
                              w metodzie nr 5 wprowadza się następujące zmiany:
                              
                                          (i)
                                       
                                       
                                          tytuł otrzymuje brzmienie:
                                          „ACETAT I NIEKTÓRE INNE WŁÓKNA
                                          
                                          (Metoda z zastosowaniem alkoholu benzylowego)”;
                                       
                                    
                                          (ii)
                                       
                                       
                                          punkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      triacetatem (24), polipropylenem (37), elastoolefiną (46), melaminą (47) i dwuskładnikowym włóknem polipropylenowo-poliamidowym (49).”;
                                                   
                                                
                                    
                        
                              f)
                           
                           
                              w metodzie nr 6 wprowadza się następujące zmiany:
                              
                                          (i)
                                       
                                       
                                          tytuł otrzymuje brzmienie:
                                          „TRIACETAT LUB POLILAKTYD I NIEKTÓRE INNE WŁÓKNA
                                          
                                          (Metoda z zastosowaniem dichlorometanu)”;
                                       
                                    
                                          (ii)
                                       
                                       
                                          punkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), jedwabiem (4), bawełną (5), włóknem miedziowym (21), modalem (22), wiskozą (25), akrylem (26), poliamidem lub nylonem (30), poliestrem (35), polipropylenem (37), włóknem szklanym (44), elastomultiestrem (45), elastoolefiną (46), melaminą (47) i dwuskładnikowym włóknem polipropylenowo-poliamidowym (49).
                                                   
                                                Uwaga
                                          Włókna triacetatowe, które zostały poddane obróbce końcowej powodującej częściową hydrolizę, przestają być całkowicie rozpuszczalne w odczynniku. W tym przypadku metody tej nie stosuje się.”;
                                       
                                    
                        
                              g)
                           
                           
                              w metodzie nr 7 wprowadza się następujące zmiany:
                              
                                          (i)
                                       
                                       
                                          tytuł otrzymuje brzmienie:
                                          „NIEKTÓRE WŁÓKNA CELULOZOWE I NIEKTÓRE INNE WŁÓKNA
                                          
                                          (Metoda z zastosowaniem 75 % m/m kwasu siarkowego)”;
                                       
                                    
                                          (ii)
                                       
                                       
                                          punkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      poliestrem (35), polipropylenem (37), elastomultiestrem (45), elastoolefiną (46) i dwuskładnikowym włóknem polipropylenowo-poliamidowym (49).”;
                                                   
                                                
                                    
                                          (iii)
                                       
                                       
                                          punkt 5 otrzymuje brzmienie:
                                          „5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                                          Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem dwuskładnikowego włókna polipropylenowo-poliamidowego, dla którego wartość »d« wynosi 1,01.”;
                                       
                                    
                        
                              h)
                           
                           
                              punkt 1 ppkt 2 metody nr 8 otrzymuje brzmienie:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), jedwabiem (4), bawełną (5), włóknem miedziowym (21), modalem (22), wiskozą (25), poliamidem lub nylonem (30), poliestrem (35), polipropylenem (37), elastomultiestrem (45), elastoolefiną (46), melaminą (47) i dwuskładnikowym włóknem polipropylenowo-poliamidowym (49).
                                       
                                    Stosuje się ją również do akryli oraz niektórych modakryli poddanych działaniu barwników wstępnie metalizowanych, ale nie do włókien poddawanych działaniu barwników chromujących się.”;
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              punkt 1 ppkt 2 metody nr 9 otrzymuje brzmienie:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), jedwabiem (4), bawełną (5), włóknem miedziowym (21), modalem (22), wiskozą (25), akrylem (26), poliamidem lub nylonem (30), poliestrem (35), polipropylenem (37), włóknem szklanym (44), elastomultiestrem (45), melaminą (46) i dwuskładnikowym włóknem polipropylenowo-poliamidowym (49).
                                       
                                    Jeżeli zawartość wełny lub jedwabiu w mieszance przekracza 25 %, należy zastosować metodę nr 2.
                              Jeżeli zawartość w mieszance poliamidu lub nylonu przekracza 25 %, stosuje się metodę nr 4.”;”
                           
                        
                              j)
                           
                           
                              w metodzie nr 10 wprowadza się następujące zmiany:
                              
                                          (i)
                                       
                                       
                                          tytuł otrzymuje brzmienie:
                                          „ACETAT I NIEKTÓRE INNE WŁÓKNA
                                          
                                          (Metoda z zastosowaniem kwasu octowego lodowatego)”;
                                       
                                    
                                          (ii)
                                       
                                       
                                          punkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      niektórymi włóknami chlorowymi (27), tj. włóknami polichlorku winylu, nawet dochlorowanymi, polipropylenem (37), elastoolefiną (46), melaminą (47) i dwuskładnikowym włóknem polipropylenowo-poliamidowym (49).”;
                                                   
                                                
                                    
                        
                              k)
                           
                           
                              w metodzie nr 11 wprowadza się następujące zmiany:
                              
                                          (i)
                                       
                                       
                                          tytuł otrzymuje brzmienie:
                                          „JEDWAB LUB POLIAMID I NIEKTÓRE INNE WŁÓKNA
                                          
                                          (Metoda z zastosowaniem 75 % m/m kwasu siarkowego)”;
                                       
                                    
                                          (ii)
                                       
                                       
                                          punkt 1 otrzymuje brzmienie:
                                          „1.   ZAKRES STOSOWANIA
                                          Niniejszą metodę stosuje się, po wyeliminowaniu substancji niewłóknistych, do dwuskładnikowych mieszanek włókien:
                                          
                                                      1.
                                                   
                                                   
                                                      jedwabiu (4), poliamidu lub nylonu (30)
                                                      z
                                                   
                                                
                                                      2.
                                                   
                                                   
                                                      wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), polipropylenem (37), elastoolefiną (46), melaminą (47) i dwuskładnikowym włóknem polipropylenowo-poliamidowym (49).”;
                                                   
                                                
                                    
                                          (iii)
                                       
                                       
                                          punkt 2 otrzymuje brzmienie:
                                          „2.   ZASADA
                                          Włókna jedwabiu, poliamidu lub nylonu, znajdujące się w mieszance o znanej masie w stanie suchym, rozpuszcza się za pomocą 75 % m/m kwasu siarkowego (2).
                                          Pozostałości zbiera się, przemywa, suszy i waży. Ich masę, po wprowadzeniu ewentualnych poprawek, wyraża się jako udział procentowy w suchej masie mieszanki. Różnica stanowi udział procentowy suchego jedwabiu, poliamidu lub nylonu.
                                       
                                    
                                          (iv)
                                       
                                       
                                          punkt 4 otrzymuje brzmienie:
                                          „4.   PROCEDURA BADAWCZA
                                          Należy stosować procedurę określoną we wskazówkach ogólnych i postępować w następujący sposób:
                                          Do próbki znajdującej się w kolbie stożkowej o pojemności co najmniej 200 ml, zaopatrzonej w korek ze szlifem, dodać 100 ml 75 % m/m kwasu siarkowego na gram próbki i zakorkować kolbę. Energicznie wstrząsnąć i pozostawić na 30 minut w temperaturze pokojowej. Ponownie wstrząsnąć i pozostawić na 30 minut. Wstrząsnąć po raz ostatni i przesączyć zawartość kolby przez zważony tygiel filtracyjny. Stosując 75 % kwas siarkowy, przemyć włókna pozostałe w kolbie. Pozostałości w tyglu przemyć, z zastosowaniem kolejno: 50 ml rozcieńczonego kwasu siarkowego, 50 ml wody i 50 ml rozcieńczonego roztworu amoniaku. Każdorazowo przed odessaniem pozostawić włókna w kontakcie z cieczą na około 10 minut. Na koniec spłukać wodą, pozostawiając włókna w kontakcie z wodą na około 30 minut. Opróżnić tygiel z cieczy przez odessanie, wysuszyć tygiel i pozostałości, ostudzić i zważyć.
                                          W przypadku mieszanek dwuskładnikowych poliamidu z dwuskładnikowym włóknem polipropylenowo-poliamidowym po przesączeniu włókien przez zważony tygiel filtracyjny, a przed zastosowaniem opisanej procedury przemywania dwukrotnie przemyć pozostałości w tyglu filtracyjnym, za każdym razem stosując 50 ml 75 % kwasu siarkowego.”;
                                       
                                    
                                          (v)
                                       
                                       
                                          punkty 5 i 6 otrzymują brzmienie:
                                          „5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                                          Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem wełny, dla której »d« wynosi 0,985, dwuskładnikowego włókna polipropylenowo-poliamidowego, dla którego »d« wynosi 1,005, i melaminy, dla której »d« wynosi 1,01.
                                          6.   PRECYZJA
                                          Dla jednorodnej mieszanki materiałów włókienniczych granice ufności wyników uzyskanych z zastosowaniem tej metody nie przekraczają ± 1 dla poziomu ufności 95 %, z wyjątkiem mieszanek dwuskładnikowych poliamidu z dwuskładnikowym włóknem polipropylenowo-poliamidowym, dla których granice ufności wyników nie przekraczają ± 2.”;
                                       
                                    
                        
                              l)
                           
                           
                              w metodzie nr 14 wprowadza się następujące zmiany:
                              
                                          (i)
                                       
                                       
                                          tytuł otrzymuje brzmienie:
                                          „NIEKTÓRE WŁÓKNA I NIEKTÓRE INNE WŁÓKNA
                                          
                                          (Metoda z zastosowaniem stężonego kwasu siarkowego)”;
                                       
                                    
                                          (ii)
                                       
                                       
                                          punkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      włóknami chlorowymi (27) na bazie homopolimeru chlorku winylu, nawet chlorowanego, polipropylenem (37), elastoolefiną (46), melaminą (47) i dwuskładnikowym włóknem polipropylenowo-poliamidowym (49).
                                                   
                                                Pod uwagę bierze się te modakryle, które w wyniku zanurzenia w stężonym kwasie siarkowym powodują powstanie klarownego roztworu (gęstość względna 1,84 w temperaturze 20 °C).
                                          Metodę tę można stosować zamiast metod nr 8 i 9.”;
                                       
                                    
                                          (iii)
                                       
                                       
                                          punkt 2 otrzymuje brzmienie:
                                          „2.   ZASADA
                                          Składnik inny niż włókno chlorowe, polipropylen, elastoolefina, melamina lub dwuskładnikowe włókno polipropylenowo-poliamidowe (tj. włókna określone w pkt 1 ppkt 1), znajdujące się w mieszance o znanej masie w stanie suchym, rozpuszcza się za pomocą stężonego kwasu siarkowego (o gęstości względnej 1,84 w temperaturze 20 °C). Pozostałości składające się z włókna chlorowego, polipropylenu, elastoolefiny, melaminy lub dwuskładnikowego włókna polipropylenowo-poliamidowego zbiera się, przemywa, suszy i waży; ich masę, po wprowadzeniu ewentualnych poprawek, wyraża się jako udział procentowy w suchej masie mieszanki. Różnica stanowi udział procentowy drugiego składnika.”;
                                       
                                    
                                          (iv)
                                       
                                       
                                          punkt 5 otrzymuje brzmienie:
                                          „5.   OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW
                                          Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem melaminy i dwuskładnikowego włókna polipropylenowo-poliamidowego, dla których wartość »d« wynosi 1,01.”;
                                       
                                    
                        
                              m)
                           
                           
                              w metodzie nr 16 wprowadza się następujące zmiany:
                              
                                          (i)
                                       
                                       
                                          tytuł otrzymuje brzmienie:
                                          „MELAMINA I NIEKTÓRE INNE WŁÓKNA
                                          
                                          (Metoda z zastosowaniem gorącego kwasu mrówkowego)”;
                                       
                                    
                                          (ii)
                                       
                                       
                                          punkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      bawełną (5), aramidem (31) i polipropylenem (37).”;
                                                   
                                                
                                    
                        
            
                  3)
               
               
                  w załączniku IX dodaje się pozycję nr 49 w brzmieniu:
                  
                              „49
                           
                           
                              Dwuskładnikowe włókno polipropylenowo-poliamidowe
                           
                           
                              1,00”.
                           
                        
            
         (1)  Szczegółowy wykaz włókien podano w ramach każdej metody”;
      
         (2)  Jedwabie dzikie, takie jak tussah, nie rozpuszczają się całkowicie w 75 % m/m kwasie siarkowym.”;